{ 842 ) 

 nous a fourni la densité la plus forte : 



t' 



Poids (lu platine dans l'air à 17°, 8 et 764 millimèlres 204, t4i 



Perte de poids dans l'eau à 1 7", 6 9>498 



Densité (sans correction) (i) 21 ,5o4 



» D'autres expériences nous ont donné des nombres compris entre 

 21,48 et 21, 5o. Le métal ne contenait pas d'impuretés en quantité sen- 

 sible. 



» Lorsqu'on lamine les lingots sur lesquels nous avons opéré, on trouve 

 que leur densité diminue. Cela tient à ce que les cavités qu'ils contiennent 

 se ferment par la pression et ne peuvent phis se remplir d'eau. 



» Iridium. — Le métal, amené à l'état de liquidité parfaite, refroidi avec 

 soin et broyé sous le laminoir, se présente sous forme de grains blancs et 

 brillants à facettes courbes. Sa densité a été calculée avec les éléments sui- 

 vants : 



Poids de l'iridium dans l'air à 17°, Set 760 millimètres 243,292 



Perte de poids dans l'eau à 17°, 5 io,85i 



Densité (sans correction) 22,421 



Le lingot brut de fonte, avant le cassage, pesait 22,239 



Un échantillon d'une autre préparation après cassage 22,4o3 



» Le platine et l'iridium ont été analysés : le platine contenait lui peu de 

 rhodium et l'iridium des traces de ruthénium. On en pourra calculer les 

 proportions d'après l'analyse de l'alliage à 10 pour 100 dont nous allons 

 parler. 



» Alliage de plaline 90 ef d'iridium 10. — Densité : 



Poids de la matière dans l'air à 18 degrés et 760 millimètres. . . , 238,694 



Perle de poids dans l'eau à 1 7°, 5 11, o43 



Densité (sans correction) 21 ,61 5 



La contraction ( i — - j (2) est égale à o ,00 1 2 



(i) Pour avoir la densité D„ à zéro, il faut introduire celte densité Ot dans la formule 

 Do= - — '- ^— rj > dans laquelle k est le coefficient de dilatation du métal et V, le 



volume de l'eau à la température de l'expérience. 

 100 



(2) A = 



9° 



21,5 22,42 



